( 6i3 ) 



» Un témoin accompagnant chaque série d'essais était soumis à toutes 

 les prescriptions d'expérience usitées. 



» i° La chaleur du moulle doit avoir une intensité spéciale; mais, si l'on passe l'essai 

 à une température beaucoup trop élevée, il y a perte d'or variant de x^mô à , 3 5 ; 

 moyenne ra 2 ll \ lï . 



» 2° Si l'on passe l'essai à une température trop basse, il y a surcharge variant 



" e i »o nu a TooTTô î moyenne , ouoir 



» 3° Il a été employé le maximum de plomb des essais d'or, soit 17& 1 " : il 3' a perte 

 variant de o à j^Uôi moyenne j^ôû- 



» 4° Il a été employé un minimum de oS r > 5oo de plomb: il y a surcharge variant 

 °- e TWôô a inouï) ! moyenne 1 oooïï- 



» 5° Il a été employé un grand excès d'argent, 5s r au lieu de i&, 5oo : l'essai tombe 

 en poudre; la surcharge varie de IU S 00 à j^^-, ; moyenne toVVô- 



b 6° Il a été employé au contraire o« r , 5oo d'argent seulement : la surcharge peut 

 atteindre le poids d'or essayé. 



» 7" Le bouton de retour doit être recuit avec précaution. Si l'on supprime tout 

 recuit et tout laminage, les essais tombent en poudre: il y a perte d'or variant de 

 a ttTuïïo; moyenne j^. 



» 8° Si le premier recuit est fait, au contraire, à une température maximum de 

 1200 environ, il y a perle d'or variant de o à -nnnn; ; moyenne t^oTTô- 



» g" Si l'on supprime le laminage, les erreurs varient entre toV'uTï de surcharge et 

 ToWïï de perte. 



» io° Les essais sont laminés aussi minces que possible ; dans ce cas, les traitements 

 par les acides sont difficiles et tumultueux ; il y a surcharge variant de o à , ^ a u ; 



moyenne rôhô- 



» ii° Si le second recuit qui suit le laminage est supprimé, les cornets alors sont 

 très brillants au lieu d'être mats; il y a surcharge variant de rô%ô a nanTo > 

 moyenne yièm- 



» 13° L'essai, avant été laminé et recuit, est pli>sé dans les doigts sous forme de 

 cornet hélicoïdal; il est recommandé de ne pas trop en serrer les spires. Si, au 

 contraire, on serre énergiquement le cornet, il y a surcharge variant de o à lu ' " ou ; 

 moyenne -n^nf. 



» i3° Le cornet est traité ensuite à chaud, successivement, par de l'acide azotique à 

 22°, puis à 32° (Baume). Si, pour les trois traitements, on emploie de l'acide à 22 , il 

 y a surcharge variant de y^ à jf^; moyenne y,/,, 1 ,,,,. 



» i4° Si au contraire on emploie, pour les trois traitements, de l'acide à 32", les cor- 

 nets sont tous brisés et émiettés. Il y a surcharge variant de o à )u jj - ; moyenne 



